l588 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



parallèle au champ. Supposons que la substance possède dans la direction perpendicu- 

 laire au plan magnétique une faible susceptibilité K. Soit AB le plan magnétique, ver- 

 tical, de la substance suspendue à un fil de torsion dans le champ H, horizontal, d'un 

 fort éleclro-aimant, faisant un angle a avec AB. Le couple exercé sur la substance sera 



H(I — RHcosa)sina, et, puisque K est petit, avec une approximation suffisante, si 

 a = io°, cosa ;= i. Comme H et a sont connus, cette mesure donne I — KH, c'est-à-dire, 

 si AB est aimanté à saturation, au lieu de l'intensité d'aimantation à saturation Im, une 

 aimantation apparente ly, — KH, d'autant plus petite que II est plus grand. Si K est 

 constant, la saturation apparente décroît linéairement et la rapidité de sa décroissance 

 donne la grandeur de K. Suivant que l'on trouve une saturation apparente constante 

 ou décroissante, le plan magnétique sera, par conséquent, rigoureux ou non. Si la satu- 

 ration n'est pas tout à fait atteinte, comme cela arrive pour les cristaux de pjrrhotine 

 complexes dont deux des éléments au moins ne se présentent pas dans la direction de 

 facile aimantation, on observe la dilTérence entre l'accroissement de 1 et celui de Kll. 

 Celte difl'érence peut être voisine de zéro et donner l'illusion d'une saturation appa- 

 rente constante qui inviterait à conclure à K =: o. Il faut donc faire la correction des 

 substances parasites dont la direction de facile aimantation n'est pas horizontale. Le 

 Tableau suivant contient les résultats ainsi obtenus. 



On y voit comment les saturations apparentes sont régulièrement décroissantes et 

 comment elles sont rendues constantes, au degré de précision des expériences, dans la 

 dernière colonne, par l'addition de 3i4 X 10^'* H. Nous devons donc admettre que la 

 susceptibilité normale au plan est 3i4 X lO"*. En la ramenant à l'unité de niasse par 

 division par la densité du fer dans la pyrrhotine, qui est 1,79, on obtient 



/ ^ 0,000 175. 



Ce nombre multiplié par 56 donne la susceptibilité atomique y/r =: 0,0098. 



l'oiir lient composés ferreux et ferriques, y^a est compris entre 0,0127 et 



